Chemise-lie Arbeitsmethoden 



431 



ganz unregehnaBige Spannungen im Glase 

 herrschen, in beliebiger Richtung weiterziehen, 

 auch schlechte Sprunge weiterhin an der Rohre 

 in regelmaBiger Fiihrung herumlcitcn usw. 

 Treffen sich die Sprungenden nicht genau, 

 so mnB man an der betreffenden Stelle durcli 

 Anfeilen und Klopfen oder Brechen die 

 Trennimg zn beenden suchen. Erhitzen pflegt 

 niclit die gewtinschte Wirkung zn liaben. I 

 Zur Verbesserung der Riinder abgeschnittener 

 oder abgesprengter Rohrenenden kann man 

 etwa vorsteliende Spitzen und Grate ab- 

 feilen oder abschleifen, auch nach Fuhrung 

 ernes Feilstriches iiber ihre Basis dnrch 

 ,,Abkroseln" zu beseitigen suchen (vor- 

 sichtiges Abbrechen mit eiuer Zange, einem 

 eingeschnittenen Schliisselbart ; nach innen j 

 brechen!). Glatte, scharfkantige Rander 

 werden vor dem Gebrauche (natiirlich auBer, 

 wenn an dieser Stelle cine Weiterverarbeitung 

 erfolgen soil) stets gerundet, indem man sie 

 nach vorsichtigem Erwarmen (Drehen und 

 Hin- und Herbewegen erst fiber, dann in 

 der Flamme) unterDrehen in der entleuchteten 

 Bunsenflamme oder vor dem Geblase leicht 

 anschmelzen laBt. In eiligen Fallen, wenn 

 man auf das Abkiihlen nicht warten will, 

 kann man auch durch Abfeilen runden. 

 An scharfen Randern zerschneidet man leicht 

 Gummischlauche, Stopfen und Finger. Statt 

 des Sprengflammchens werden auch Spreng- 

 kohlen, praparierte, von selbst weiterglim- 

 mende Kohlenstabe, auch gliihende Drahte 

 oder Glastropfen verwendet. 



Sehr gut gekiihlte mid darum schwer 

 springende, weitere Ruhren versieht man wo hi 

 auch mit dicht nebeneinander liegenden, auf- 

 gebimdenen ,,Manschetten" aus nassem Filtrier- 

 papier, erzougt in dem engen Zwischenraum einen 

 RIB mid erhitzt mit einer spitzen Geblaseflamme. 

 In ganz verzweifelten Fallen kann man sich so 

 helfen, daB man zmiachst erhitzt, dann durch 

 Aufbringen eines Wassertropfens das Glas sprengt 

 und einen der entstandenen Spriinge niit den 

 Spitzflammchen in gewiinschter Richtung weiter- 

 fiihrt. 



Das Sprengen beruht auf der Erzeugung 

 von Spannungen im Glase durch das rasche 

 Erhitzen oder Abkiihlen, die dann beim 

 Entstehen des Sprunges ausgelost werden. 

 Will man darum das Springen von Glas 

 vermeiden, so muB man das Erhitzen 

 ebenso wie das Abkiihlen von Glas langsam 

 und gleichinaBig erfolgen lassen; das ist 

 um so notiger, je dickwandiger das Glas 

 ist. Beim Vorwarmen wie beim Klihlen 

 des Glases ist Ueberziehen mit RuB in der 

 leuchtenden Flamme einer gleichmaBigen 

 Temperaturanderung giinstig. Das Kiihlen 

 geschieht durch Bewegen, insbesondere 

 Drehen des vorher stark erhitzt gewesenen 

 Glases in einer leuchtenden Gasflamme. 

 Die eintretende BeruBung client hicr gleich- 

 zeitig zur Erkennung einer ausreichenden 



Vorkuhlung, ohne die man das Glas nicht 

 zur weiteren Abkiihlung weglegen sollte. 



Zum Biegen von Biege- und Kapillar- 

 rohren (und Staben) benutzt man am besten 

 eine breite, leuchtende oder nur schwach 

 entleuchtete Flamme (Schnittbrenner). Die 

 Berufsglasblaser biegen allerdings vorzugs- 

 weise mit Hilfe der Geblaseflamme. Man 

 dreht die Rohre in der Flamme dauernd 

 um ihre Langsachse, nimmt sie, wenn Er- 

 weichung eingetreten ist, aus der Flamme 

 und fiihrt die Biegung aus. Auf die gleiche 

 Weise kann man Biegungen wieder beseiti- 

 gen oder auch weitertreiben und verbessern. 

 Das Lumen der Rohren soil sich beim Biegen 

 nicht andern. Weitere Rohren lassen sich 

 nicht in derselben Weise biegen, da sie dabei 

 stets zusammenfallen, erfordern daher gleich- 

 zeitiges Aufblasen oder Fiillen mit trockenem 

 Sand u. dgl. Der Anfanger wircl sich mit der 

 Ausfiihrung soldier Biegungen am besten 

 gar nicht befassen. 



Das Ausziehen von Rohren zu einer 

 Spitze ist sehr einfach, wenn es auf Gleich- 

 maBigkeit, ganz allmahliche Verjiingung 

 und auf die WandstJirke des ausgezogenen 

 Teils nicht weiter ankommt. Man erhitzt 

 dann die Rohre unter Drehen in der Spitze 

 einer Bunsenflamme oder im Geblase bis zur 

 Erweichung und zieht unter gleichzeitigem 

 Drehen die beiden Teile auseinander. Es 

 entsteht dann ein diinner, kapillarer Faden, 

 den man an geeigneter Stelle abschneidet. 

 Die Schnittrander werden vorsichtig rundge- 

 schmolzen. Auf diese Weise kann man leicht 

 diinnwandige Kapillaren herstellen, wie sie 

 z. B. beim Sieden, insbesondere beim Destil- 

 lieren unter Minderdruck, zur Vermeidung 

 der Ueberhitzung gebraucht werden. Je 

 dimnflussiger das Glas beim Ausziehen ist, 

 desto f einer wird die Kapillare und desto 

 unvermittelter setzt sie am Rohre an. 

 Wiinscht man allmahliche Uebergange, so 

 laBt man wieder etwas schwerfliissiger werden, 

 und zieht erst dann aus. Zur Herstellung 

 dickwandiger Kapillaren muB man die Rohre 

 starker zusammenfallen lassen. Das geschieht 

 durch starkeres Erhitzen und fleiBiges, 

 gleichmaBiges Drehen um die Langsachse. 

 Handelt es sich um langere Kapillaren, so 

 muB man durch Stauchung Glas sammeln 

 oder mehrere benachbarte Stellen zusammen- 

 fallen lassen und die Verdickungen durch 

 Stauchung und gemeinsame Erhitzung mit 

 angemessenem Aufblasen vereinigen, wor- 

 auf das Ausziehen folgt. Iinmer ist regel- 

 maBiges Drehen eine groBe Hauptsache fiir 

 die Erzielung gleichmaBiger Wandstarken, 

 schon beim Zusammenfallenlassen (Verengen) 

 der Rohren. Der Anfanger begeht dabei ge- 

 wohnlich den Fehler, mit beiden Handen ver- 

 schieden rasch und tiberhaupt zu rasch zu 

 drehen, wodurch Verzerrungen oder Dril- 



